COLUMBITE — TANTALITE 
615 
Clivages. Clivages, assez net suivant h 1 (100), peu distinct suivant 
g' 1 . Cassure conchoïde à inégale. 
Dureté. 6. 
Densité. La densité est la seule propriété physique qui varie d'une 
façon importante avec la composition chimique. Dans la niobite, 
presque exempte de Ta 2 0'\ elle est voisine de 3,3, dans la tantalite, 
presque dépourvue de Nb 2 0 B , de 7,4 ; il existe tous les intermédiaires 
entre ces extrêmes. Le minéral renfermant Nb _ 0 1 et la O en quan- 
tité pondérable à peu près égale a une densité d’environ 6,38. La 
columbite de la Vilate, à 13,8 °/o de da‘0 5 , a une densité de ->,7. 
Coloration et éclat. Noires de fer à noir grisâtre. Poussière noire à 
noir rouge. Irisations superficielles fréquentes. Opaques, translucides 
seulement en lames minces et alors de couleur brun rouge. Éclat 
presque métallique, souvent très brillant, un peu résineux dans la 
cassure. 
Propriétés optiques. Ces minéraux sont biréfringents, mais 1 inten- 
sité de leur couleur ne m’a permis que de constater l’extinction symé- 
trique dans les faces p, IC, g 1 . 
Pléochroïsme. Très pléochroïquc dans les teintes d’un brun rouge. 
Composition chimique. La composition de la columbite théorique, 
fi eNb 2 0 8 , est donnée en a), celle de la tantalite, Fela - 0 , en />). Le 
fer est toujours remplacé en partie par du manganèse, mais en pro- 
portion extrêmement variable. Il existe des manganocolumbites et des 
ma nganotantali tes surtout ou exclusivement manganésifères. J’emploie 
te nom de columbite ou celui de tantalite suivant que c est Md O ou 
Ta 2 O s qui prédomine (en molécules). 
Analyses c) de la columbite de la Vilate par M. Damour (A. M. 
d. de la maïuj a no columbite de 
a 
Larmont par M. P 
b c 
Nb 2 0 5 
Ta 2 0 B 
82,7 
» 
» 
86,1 
j 78,74 (*) 
FeO 
17,3 
13,9 
14,30 
MnO 
)) 
)) 
/,l; 
SnO 2 
)) 
» 
)) 
CaO 2 
)) 
)) 
» 
A1 2 0 3 
)) 
)> 
)) 
P. f 
» 
100,0 
)) 
100,0 
)) 
100,41 
1. Marignac a obtenu ( Bihl . Univ. Genève, 
dans un échantillon de columbite de la \ilate. 
XXV, 23. 1863; 
d 
38,40 
43,70 
» 
16,60 
0,10 
0,10 
0,30 
0,70 
100,15 
13,8 % de Ta 2 0 5 
